SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1916. 743 
Ainsi, à mesure que diminue le diamètre d’enroulage forcé, le diamètre 
de détente se fixe à une valeur qni accroît de plus en plus l'écart des défor- 
mations extrêmes. On ne peut donc pas, d’un enroulage sur un faible 
diamètre, conclure à la possibilité de soumettre un fil à une rectification et 
à une traction déterminées sans déformation permanente. La limite de 
cette déformation apparaîtrait beaucoup trop élevée. 
Toutelois, si l’on s’en tient aux données obtenues par les enroulages sur 
les plus grands diamètres, et qui, en conséquence, se rapprochent le plus de 
celles qui sont portées au premier Tableau, on voit qu'un fil du diamètre 
naturel d’enroulage admis pour le calcul, rectifié sous une traction de 204, 
ne doit pas éprouver de déformation permanente, tandis que cette défor- 
mation doit commencer à apparaître pour une traction un peu plus forte. 
L'expérience a montré, en effet, que, sous une charge de 30k5, des 
allongements permanents de l’ordre du millionième apparaissent au bout 
de quelques heures pour les fils mi-durs (‘). 
L'enroulage et la détente sous de grands diamètres sont difficiles à réaliser 
et à observer correctement; j'ai donc préféré, pour établir la qualité des 
fils et constituer un critérium relatif d'écrouissage, enrouler le fil sur un 
diamètre de 100"%, puis l’abandonner à lui-même. L'expérience a montré 
que, s’il s’étend à 180", il est juste suffisant; à 200", il est bon; à partir 
de 220%, il est excellent. Un fil d’'invar carburé à 0,22 pour 100 et 
fortement écroui a atteint 300", 
L'application de la méthode a montré qu'un fil écroui par tréfilage à 
partir d’une tige recuite se durcit plus que si l’on part d’une tige trempée, 
cette dernière opération laissant sa trace même après que le tréfilage a plus 
que doublé la longueur primitive. 
Le durcissement se produit assez rapidement; ainsi, tandis que, pour des 
fils trempés ou recuits, le diamètre de détente a été trouvé compris entre 
125" et 130", on atteignait déjà 185™™ après un allongement à la filière 
de 20 pour 100, et 208™™ après un allongement de Go pour. 100 pour un fil 
recuit; pour un fil de la même coulée trempé avant étirage, on na pas 
dépassé 185mm, i 
’étuvage à 100° ne modifie pas de façon appréciable la valeur du dia- 
mètre de détente; il semble qu'un étuvage à 200° l’augmente légèrement, 
ce qui n’est pas contradictoire avec certains phénomènes que présentent 
(*) J.-René Benoîr et Cu.-En. Guiccaume, La mesure rapide des Bases gévdésiques, 
pP. 104 (Gauthier-Villars, 1908). 
